10 
bereits in 2 1 / 8 Stunden gediehen, wenn unter Anwendung der siedenden, gesät- 
tigten Lösung von NH 4 C1 eine constante Temperatur von 114,2 0 C verwendet 
wurde. Auch bei weiterer Steigerung der Temperatur nahm die Schnelligkeit 
der Klärung zu, bis die beginnende stellenweise Verkohlung ein weiteres 
Steigern unmöglich machte. — Zwei Stückchen Succinit, welche an einigen 
Stellen zart blaue Farbentöne aufwiesen, wurden im Sandbade auf 100° C 
erwärmt; nach erfolgter Abkühlung zeigte sich, daß bei dem einen diese 
Färbung vollständig geschwunden, bei dem anderen jedoch in eine grünliche 
dadurch übergegangen war, daß die kleinen, die Trübung erzeugenden Bläs- 
chen sich gleichsam von der Oberfläche fort ins Innere, gegen die abblenden- 
den, organischen Beste, zurückgezogen hatten, wie sich ähnliches vielfach 
auch bei den Flohmringen der Braunschweiger Korallen beobachten läßt 1 ). 
Nachdem die Bichtigkeit und leichte Ausführbarkeit solcher Klärungen 
sichergestellt war, wurde eine größere Zahl von Bernsteinstücken ausgewählt, 
um an diesen genau den Verlauf dieses Vorganges und eine eventuelle Ab- 
änderung von Gewicht, Eigenschwere und Volumen zu beobachten. Die 
betreffenden Stücke wurden sämmtlich im Sandbade geklärt, einmal, weil sie 
größer gewählt w r erden konnten, und andererseits, weil das lästige Zusetzen 
von siedendem Wasser zu einer gesättigten Salzlösung fortfiel. 
Bei dem Ermitteln des spezifischen Gewichtes zeigte sich dabei der inter- 
essante Fall, daß eins der Stücke, ein kaum glänzender, knochenfarbiger 
Bernstein (No. 9) nur ein Eigengewicht von 0,99i besaß und demgemäß auf 
dem Wasser schwamm. Bereits Aycke 2 ) erwähnt, daß nur der durchweg 
feste und glänzende, undurchsichtige Stein schwerer als Wasser sei; der 
andere sei leichter und scheinbar in Verwitterung begriffen. Auch Helm 3 ) 
bringt einige Stückchen zur Kenntnis, deren spezifisches Gewicht unter 1 
liegt, und an anderer Stelle, daß eine derartige Eigenschwere sich besonders 
bei kreideweißem Bernstein zeigen könne 4 ). 
John 5 ) will bei einigen weißen Varietäten das spezifische Gewicht sogar 
gleich 0,95 gefunden haben. 
In der folgenden Tabelle sind die erhaltenen Besultate zusammengestellt 
und zwar derart, daß in jeder der drei gewählten Gruppen eine Anordnung 
nach dem spezifischen Gewicht stattgefunden hat; in der zweiten Gruppe sind 
flohmiger Stein und Bastard nicht weiter auseinander gehalten worden. 
1) Dahms, P.: Loc. cit. II. pag. 110. 
2 ) Aycke, J. Ohr.: Loc. cit. pag. 72, 73. 
3 ) Helm, Otto: Notizen über die chem. und phys. Beschaffenheit d. Bernsteins. S.-A. 
pag. 5. 
4 ) Helm, Otto: Mitteilungen über Bernstein. XV. Über den Succinit und die ihm ver- 
wandten fossilen Harze. Schrift, der Naturf. Ges. zu Danzig. N. F. Bd. VH. Heft 4. 1891. 
pag. 191. 
5) John, J. F.: Loc. cit. Teil I. pag. 212. 
10 
